Cadmiumbromid — Kaliumbromid — Natriumbromid. 



21 



eines ternären Systems mit inkongruent schmelzender binärer 

 Verbindung vorliegt. Danach bleibt die Kristallisation s - 

 fläche der Verbindung F auf das Teildiagramm DFG 

 beschränkt, in dem dann außer dem ternären eutek- 

 tischen Punkte E 2 auch der Schnittpunkt der Kri- 

 stal 1 i s a t i o n s f 1 ä c h e n des Systems F C B liegt, 



In Fig. 5 wird die gleichzeitige Bildung zweier Misch- 

 kristallarten durch die Kurve v 1 w 1 w 2 angedeutet, die aus 

 den Abkühlungskurven nur bis zur Schmelze 44 bestimmt werden 

 konnte. Ihren höchsten Punkt erreicht sie bei der Schmelze 42, 

 die der Grenzkurve w'v' (vergl. Fig. 3) am nächsten liegt. Die 

 Temperaturen, bei denen die Umsetzung von Kaliumbromid zu 

 Doppelsalz CdBr 2 .4KBr stattfindet, bestimmen die Kurve Fu 1? 

 die von v x bis u x horizontal verläuft, da die Kristallisationsbahnen 

 der Schmelzen v/ bis immer den Punkt v' (Fig. 3) der Um- 

 setzungslinie u'v' treffen. 



Durch die bis zur Schmelze 46 beobachtete eutektische 

 Kristallisation kommt auch hier zum Ausdruck, daß sich 

 bei der Umsetzung das Gleichgewicht nicht vollständig herstellt. 

 So konnte im D ü n n s c h 1 i f f der Schmelze 43 das Eutektikum 

 an seiner hohen Doppelbrechung erkannt werden. Das Doppel- 

 salz Cd Br 2 . 4 K Br bildet die Ränder von einfachbrechen- 

 den Komplexen, die als Mischkris t alle angesehen werden 

 müssen, aus denen das Kaliumbromid zum Teil herausgelöst ist. 



Um für das Teilsystem Cd Br 2 — Cd Br 2 . K Br — Na Br die 

 Lage des ternären eutektischen Punktes E ± zu bestimmen, wurden 

 die Kristallisationsvorgänge im 



Schnitt III 



untersucht und das Ergebnis in Tabelle 5 und Fig. 6 vereinigt.. 



Es treten zwei Kurven A^ und C 1 r 1 der primären 

 Kristallisation auf, so daß vom Schnitt III eine Grenzkurve 

 getroffen ist. Längs A x r x bildet sich Cadmiumbromid und 

 längs C 1 t 1 Natriumbromid. Die Kristallisation je zweier 

 Stoffe findet auf den Kurven p 1 e 1 , e^^ und s 1 e 2 statt, und 

 zwar auf p 1 e 1 Cadmiumbromid und Doppelsalz CdBr 2 . KBr, auf 

 e 1 r 1 e 2 Cadmiumbromid und Natriumbromid, auf s 1 e 2 Natrium- 

 bromid und Doppelsalz Cd Br 2 . K Br. Die ternäre eutektische 

 Kristallisation erfolgt bei 300°. 



